276 SUR LA TENACITÉ 
des accidens , ils me paroissent suffire pour établir que 
le plomb , lorsqu'il est resserré dans un espace qui ne lui 
permet pas d’en sortir comme s’il étoit rendu fluide , est 
susceptible d'acquérir, comme les autresmétaux , un degré 
d’écrouissement qui en augmente la pesanteur spécifique. 
On remarquera surtout l’augmentation progressive de 
densité du n° 2 , qui de 11.358 ,a passé d’abord à 11.362, 
etensuite à 11.388. 
Je ne dois pas omettre deux observations auxquelles 
ces expériences ont donné lieu ; la première est la diffé- 
rence de pesanteur spécifique que présente le même plomb 
fondu et coulé dans les mêmes moules , différence que 
j'ai trouvée plusieurs fois de 4 , 6 et9 millièmes. On sait 
que le plomb fondu et refroidi dans des creusets auxquels 
il adhère à raison d’une oxidation superficielle , présente 
souvent des cavités intérieures ; mais cette circonstance 
cessant , il est difficile d'imaginer la cause de cette diffé- 
rence , bien constatée par le peu d’accord des physiciens 
sur la vraie pesanteur spécifique de ce métal ; les uns, 
commeMuschembroeck et Thomson, la portantà11.470, 
et le plus grand nombre la réduisant , d’après Brisson , 
à 11. 352. Gellert l’avoit donnée à 11.443 ,etKirwan in- 
cline pour cette expression qui lui paroît annoncer un 
plomb plus exempt de fer que celui de Brisson. Mais 
peut estimer la vitesse, au moment du choc, à 4.48 mètres par seconde; et 
comme, pendant ce quart de tour, la vis descend de 27 millimètres , le choc 
est égal à celui d’un poids de 12444 kilogrammes , animé d’une vitesse de 
72 millimètres par seconde, ou d’un poids d’environ 201 kilogrammes tombant 
d’un mètre de hauteur. 
